8'20 



Der Jaulingit hat eine lebhaft Hyazinth-rofhe Farbe in den frischen 

 amorphen Parthie'n, mit ausgezeichnet fettglänzenden flach muscheligen 

 Bruch-Flächen ; kleine Splitter sind stark durchscheinend und bei gewisser 

 Dünne selbst durchsichtig; das feinste Pulver ist isabellgelb, gröberes 

 ockergelb; beide letzten Farben sind auch zu beobachten, wo das Harz als 

 Slaub-artiger Anflug oder in stark rissigen und beschädigten Parthie'n 

 erscheint. Er ist sehr spröde, leicht zersprengbar, lässt sich leicht zwi- 

 schen den Fingern zu Staub zerreiben, wobei man einen schwachen 

 harzigen Geruch, ähnlich jenem des Kolophonium-Harzes bemerkt. Der 

 Härte-Grad fällt zwischen Kalk und Gyps; das spezifische Gewicht an- 

 scheinend reiner Stücke wechselt zwischen 1,098 und 1,111, im Mittel 

 1,104. An einer Kerzen-Flamme schmilzt das Harz zuerst unter ruhiger 

 Blasen-Eiitwickeiung, entzündet sich dann und brennt ruhig mit leuchtender 

 rothgelber stark rauchender Flamme; je nach seiner Reinheit von beige- 

 mengten Lignit-Theilchen ist der hierbei wahrzunehmende Geruch mehr 

 oder weniger brenzlich und wird auch eine grössere oder geringere Menge 

 einer schwarzen schlackigen Kohle erhalten. Im Glas-Kolben erhitzt 

 schmilzt es leicht, indem es sich unter lebhaftem Aufschäumen, Entwick- 

 lung lichtgrauer Dämpfe und eines unangenehmen brenzüchen Geruches 

 zu einer klaren gelben Flüssigkeit zersetzt, welche beim Erkalten zu einer 

 schwarzbraunen Masse erstarrt, während das in den Hals des Glaskölb- 

 chens Überdestillirte sich als ein gelbbraunes Ol mit stark brenzlichem 

 Gerüche zeigt. 



Über die Zusammensetzung sagt Prof. Ragski: Es besteht aus zwei 

 Harzen, dem Alpha- und Beta-Harze, fast zu gleichen Theilen. Das 

 Alpha-Harz durch Schwefel-Kohlenstoff ausgezogen ist braungelb, in der 

 Kälte spröde, bei 50° C. weich und klebrig, bei 70° zähe-flüssig. Es löset 

 sich leicht in Alkohol und Äther, dagegen selbst im Kochen nicht in 

 kohlensaurem Kali. Mit Ätzkali gekocht werden nur Spuren gelösct. 

 Durch konzentrirte Schwefelsäure wird es bald verkohlt. Erwärmt riecht 

 es aromatisch, an Zedern-Holz erinnernd. — Das Beta-Harz lässt sich 

 aus dem Rückstande von der Lösung in Schwefel-Kohlenstoff durch Äther 

 ausziehen. Dasselbe ist braungelb, spröde, erweicht bei 135° C. und wird 

 erst bei 160° C. zäheflüssig. Es löset sich leicht in Alkohol und Äther, 

 nicht in Schwefel-Alkohol und kochendem kohlensaurem Kali. Von Ätzkali 

 wird es in der Wärme leicht aufgelöst. Aus der dunkelbraunen Lösung 

 wird das Harz durch Übersättigung mit Essigsäure als Gallerte gefällt. 

 Die Analyse ergab für . 



das Alpha-Harz das Beta-Harz 



unmittelbar berechnet Äquivalente unmittelbar berechnet Äquivalente 



Kohlenstoff 78,04 77,90 78,00 =13 70,94 70,85 71,05 9 



Wasserstoff 10,16 10,12 10,00 = 10 7,92 7,95 7,89 6 



Sauerstoff 11,80 11,98 12,09 =1,5 21,14 21,20 21,06 2 



it i • i. 3- i -j ^ . r- j \ Alpha-Harz = C 2B H 20 O, 



Vergleicht man die beideu Formeln für das { _ „ „ IT ^ 



( Beta-Harz = C I8 H, 2 4 



so könnte man annehmen, es sey das letzte aus dem ersten durch Oxyda- 



